159 
hasta tener la consistencia de la pella de piata (amal. 
gam), se empuja fuertemente con unos fierros hechos á 
propósito y cuya cabeza se calienta para que el cisco 
no adhiera. Cuando este cisco tiene la altura necesa- 
ria, se escaba la pileta (Tiegel) núm. 1, cuyo fondo 
comunica con el interior del horno por el conducto 
núm, 4 por donde baja la masa fundida del horno en 
la pileta; á un lado de la pileta se escaba otra pila 
núm. 2, dende entra la grasa que se va derramando 
por arriba de la pileta segun que esta se llena de 
metal (1). 
Por medio de un- palo de forma cónica el cual 
atraviesa el banco con inclinacion de 10 á 12 grados, 
y cuya punta entra en el fondo de la pileta, se ha- 
ce el conducto núm. 3 por donde se conduce el 
metal fluido de la pileta en la planchera (stichheerd) s, 
la cual está formada con cisco en el suelo, á un la. 
do del banco. El cisco que cubre las piedras del re- 
posadero y de costado en el vaso del horno, sirve á 
impedir que no revienten estas piedras cuando empie- 
za la fundicion; pero en la primera semana se Consu- 
me este cisco, y entonces la fundicion sigue sobre las 
piedras. 
| Concluidos el vaso y el banco del horno del mo. 
do descrito, se concluye la parte inferior de la pared 
del frente en poniendo debajo del arco r, de la pared 
p que afija bien en los costados; y debajo de esta pa. 
red se pone al último y despues de haberse ya calen. 
tado el horno para empezar la fundicion, la piedra o, 
(1) Por este modo se saca la grasa limpia sin mez. 
clarse con los fierros, y se puede observar bien sy cali» 
dad para el gobierno del horno. 
y 
